IDOCRASE. 281 



ou après fusion. Suivant MM. Magnus et Rammelsberg, l'idocrase du 

 fleuve Wilui, chauffée à la température de fusion de l'argent, perd 

 0,79 de son poids; les autres variétés perdent de 1,5 à 3 p. 100. La 

 perte consiste en eau et en acide carbonique avec des traces d'acide 

 ehlorhydrique. 



Les anciennes analyses de Berzélius, ainsi que celles de Magnus, 

 d'Hermann et de Rammelsberg, font voir que la somme de l'oxygène 



des bases R et R est égale à l'oxygène de la silice, seulement les 

 deux premiers chimistes admettaient comme pour les grenats le 



rapport R : R : Si :: 1 : 1 : 2 tandis que M. Rammelsberg arrive à 



3:2:5; R se compose principalement de chaux avec de petites 

 quantités de magnésie, d'oxyde ferreux, d'oxyde manganeux et de 



potasse; R comprend outre l'alumine, une proportion d'oxyde fer- 

 rique variant de 4 a 9p. 100. 



Analyses de l'idocrase : a, du Vésuve, par Magnus ; 6, brun foncé, 

 du Vésuve, par Scheerer;c, jaune clair, d, brune, du Monzoni, toutes 

 deux par Rammelsberg; e, brun clair de Dognacska en Banat;/, de 

 Hougsund, paroisse d'Eger en Norwège ; gr, d'Ejfg près Christiansand 

 en >~orwège ; A, en gros cristaux d'un brun vert, de Sandford comté 

 d'York, Maine, toutes quatre par Rammelsberg. 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



9 



h 



Acide titanique 



» 



» 



» 



» 



» 



» 



1,51 



2,40 



Silice 



37,36 



37,80 



38,25 



37,56 



37,15 



37,88 



37,20 



37,64 



Alumine 



23,53 



12,11 



15,49 



11,61 



15,52 



14,48 



13,30 



15,64 



Oxyde ferrique 



4,44 



9,36 



2,16 



7,29 



4,85 



7,45 



8,42 



6,07 



Oxyde ferreux 



» 



» 



» 



» 



» 



0,45 



» 



» 



Chaux 



Oxyde manganeux \ 



29,68 

 | 5,21 



32,11 



» 



36,70 



36,45 

 » 



36,77 

 » 



34,28 ) 

 » ) 



34,48 



35,86 



Magnésie ' 



7,11 



4,31 



5,33 



5,42 



4,30 



4,22 



2,06 



Potasse 



» 



» 



0,47 



» 



0,35 



» 



0,31 



» 



Perte au feu 



4,55 



1,67 



2,32 



'/ 



? 



0,41 



1,62 



1,72 



101,77 100,16 99,70 98,24 100,06 99,25 101,06 101,39 

 Densité : 3,42 » 3,344 3,385 3,378 3,384 3,436 3,434 



Analyses de l'idocrase: i, de Gôkum en Suède, par Rerzélius; 

 y, de Medwediewa, monts Schischimsk, par Magnus; &, verte, amor- 

 phe, de l'embouchure du fleuve. Barsowka, Z, verte, de la mine 

 d'Achmatowsk, Oural, toutes deux par Hermann; m, brun foncé, 

 d'Achmatowsk, par Iwanow; n, des bords du fleuve Wilui (wiluite), 

 par Hermann; o, d'Ala en Piémont, par Rammelsberg. 



i j k l m n o 



Silice 36,00 37,18 39,20 37,62 37,08 38,23 37,15 



'Alumine 47,50 18,11 16,56 13,25 14,16 14,32 43,44 



Oxyde ferrique 5,25 5,19 1,20 7,12 47,80 5,34 6,47 



